SVR WIST. NATURELLE ET LES ARTS. 327 



«n feu tres-vif, & furpaflent en cela de beaucoup la topaze & Je crjftal 

 dc roche. 



Muniirt done le beril fe comporie au feu. Une qualite particuliere au 

 beril en forme.de fchorl , de meme qu'a nos topazes Sc enieiaucies de 

 forme fchorlique , c'eft leur vercu eleiArique. Frortees fur une etofTe de 

 laine,ces pjerres acquicrent ia facilite d'actirer toutes fortes de corps 

 Idgcrs, comme cheveux , papiers, cc«dres, &c. Elles fe diftinguent ce- 

 pendant de la veritable tourmaline , en ce qu'elles n'acquierent pas 

 cette propriete en les chaufi^nr. Au chaiumeau , les criftaux de beril , 

 a moins qu'ils ne foient tres-gros, eclatcnt avec un certain bruit, 

 comme fon^ pludeurs fpaths : au fouftlet invente par feu M. dc Born , 

 done le feu eft tres-vif , il eft impollible de les fondre fans addition, 

 Oieme les plus purs , a peine changent-ils de couleut Sc petdent-ils 

 de leur tranfparence. Us font cependant plus tiaitables dans un feu 

 plus violent, quoique toujours affez apyres. Je fis pludeurs elTais a ce 

 fu)et. Uh tres-beau beril d'un demi-pouCe de longueur , fur un quart 

 d'epairteut , tr^s-pur & d'une belle couleur bleuc - verdatre , & une 

 veritable topaze de Nertshinsky d'a-peu-prcs | dc pouce,furent mis 

 chacun feparement & fans addition dans un charbon creux Sc places dans 

 un creufet fait en terte de porcclaine ; on avoit eu foin de bien remplir 

 le creufet de poafliere de charbon. Ce creufet fut pofe dans un foyer , 

 ou on entrctint pendant quelque terns uii feu modere, on poufTa enfuite 

 le feu a laide du fouftlet avec alTez de vivacite pendant une heure 

 & demie , aa point que le creufet s'afFaifla par la fuHon. Aprcs le 

 Tcfroidiffement du creufet , on Ic brifa, & on y trouva le charbon & la 

 poufliere convertis en fcorie noire au milieu de laquellc les deux criftaux 

 fe trouvoient encore chacun fepares. La topaze fe trouva conliderablemenc 

 gonflee Sc delitee en lamelles minces , mais le tout tenoit encore 

 enfcmblc ; elle avoit cependant perdu fa tranfparence , & la calTure 

 paroifloit terreufe comme celle de la craie fine : la furface avoit com- 

 mence a enrrer en fufion , & prefentoit un afped vitreux. Lc beril avoit 

 ^galement contrade une couleur blanche , perdu fa tranfparence & s'etoic 

 delite en nn grand nombre de petites lamelles; fon volume fe trouva 

 egalenient un peu augmente, mais le tout prefentoit encore un enfemble 

 affcz folide. On diftinguoit cependant ouelques endroits ou les premiers 

 eftets du feu paroiflbient avoir fait edater quelques perites efqu lies , 

 dont les bords avoient contraifte une furface vitreufe & blanchatre; en 



Sduiieurs endroits de la furface du criftal , on diftinguoit affez bien un 

 ^ger commencement de fufion. Malgrd cela , ce beril avoit conferv^ un 

 haut degre de durete , car on en tiroit avec le briquet des ^rincelles tres- 

 vives, il paroifloit meme entamer le verre mieux qu'aunaravanr. Ce qu'il 

 y eut de plu? remarquable , c'etoit de voir que la cafTure du beiil , qui 

 avan: rexperiencc etoit plutot inegale & grenue , etoit devenue lamel- 



